dest/ouchei à feu en fovte et eti bionzc, etc. II 



échappe , lors de la fusion , suflll pour entretenir une température 

 modérée. 



Dans une fabrication régulière, on fait durer le séchage au moins 

 trois mois avant de procéder à la cuisson. 



ARTICLE Vni. 

 CUISSON DES BRIQUES. 



La cuisson des briques se fait , à la fonderie de Liège , dans un 

 ancien fourneau à réverbère que l'on a approprié à cet effet. 



La chauffe est la même que celles des fourneaux servant à la fu- 

 sion des métaux : elle a 1",I0 de longueur dans œuvre sur ]°,03 de 

 largeur. La grille se trouve à la même hauteur que la sole prés du 

 pont. 



Le pont est un mur de 0,22 d'épaisseur, allant depuis la sole 

 jusqu'à la voûte, et percé d'un grand nombre de carneaux , dont 

 l'effet est de diviser la flamme, de la forcer à se répartir uniformé- 

 ment sur toute la charge , et de préserver les briques de son ac- 

 tion directe. Ce mur a l'°,2S de hauteur depuis la sole jusqu'à la 

 voûte. 



La sole 3l û^jSS de longueur, elle forme un reclangle parfait de 

 l^.OS de largeur sur les petits côtés. Elle présente une inclinaison 

 totale de 0,13 vers l'extrémité du fourneau sous la cheminée. 



La voûte est horizontale dans le sens de la longueur du fourneau ,- 

 elle offre une légère courbure dans sa section droite perpendicu- 

 laire à cette longueur. Cette courbure est plus prononcée à la jonc- 

 tion avec les côtés du fourneau. 



La section rétrécie de la cheminée à la hauteur du bec , présente 

 une ouverture de 0,2S à 0,50 de côté, 



La capacité du fourneau est de 1,000 briques, pesant approxi- 

 mativement 10,000 kilogrammes après la cuisson. 



Pour charger le fourneau , on pose les briques de champ; on les 

 range, leurs faces parallèles à l'axe du fourneau, laissant entre elles 

 des vides qui permettent la circulation de la flamme. On remplit le 

 fourneau d'autant de briques que sa capacité le permet, en obser- 

 vant l'arrangement que nous venons d'indiquer. Ou ferme toutes les 

 issues et on lutte avec du sable ou de l'argile pétrie. 



Le premier feu doit être modéré. On allume le feu et on l'enlre- 

 lient avec des copeaux de bois ; on le fait durer 24 heures. 



